Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia, 6(1) (2024) 57-62
Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia
Website: https://journal.ubb.ac.id/index.php/stannum doi: 10.33019/jstk.v6i1.4491 Research paper
Ionic Conductivity Test of Chitosan Solid Electrolyte Polymer Membrane with the Addition of Ionic Liquid

## Uji Konduktivitas Ionik Membran Polimer Elektrolit Padat Kitosan dengan Penambahan Cairan Ionik
Multazam 1* , Mohammad Ibnu Ridwan 1 , dan Sun Theo C.L. Ndruru 2
1) Department of Tadris Kimia, Universitas Islam Negeri Mataram Kampus II Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83116
2) Pusat Riset Kimia Maju, Badan Riset dan Inovasi Nasional Puspiptek Area Serpong, Tanggerang Selatan, Banten, 15314
* Corresponding author: chemung@uinmataram.ac.id
Received: October  1, 2023  Accepted: April 26, 2024  Published: April 30, 2024

## ABSTRACT
Lithium  ion  batteries  are  an  alternative  choice  for  fulfillment  as  an  energy  source.  Beside  that, lithium ion batteries are also use as energy storage. However, lithium ion batteries still use a liquid electrolyte  which  has  the  advantages  of  being  toxic,  explosive,  and  corrosive.  So  we  need  an alternative  to  replace  liquid  electrolyte,  namely  solid  electrolyte  membranes.  The  aim  of  this research is to determine the effect of adding ionic liquid [EMIm]Ac to chitosan polymer as a solid electrolyte  polymer  (SEP)  membranes.  Based  on  the  resulta  obtained,  chitosan  has  been successfully isolated from chitin. Chitin isolated from shrimp shells. Based on the ionic conductivity value,  the  SEP  membrane  with  the  addition  of  15%  [EMIm]Ac  ionic  liquid  has  the  highest  ionic conductivity value, namely 5.02 x 10 -5 S cm -1 . Keywords : battery, ionic liquid, ionic conductivity

## PENDAHULUAN
Indonesia masih menggunakan energi tidak terbarukan  yang  berasal  dari  fosil.  Selain  itu, perkembangan  teknologi  juga  meningkatkan kebutuhan  akan  energi  semakin  besar.  Hal  ini dapat  dilihat  penggunaan  listrik  dari  tahun 2012-2016  mengalami  peningkatan  sebesar 6,7%  per  tahun  (Azhar  &  Satriawan,  2018). Energi  yang  tidak  terbarukan  seperti  minyak bumi  saat  ini  cadangannya  sudah  berkurang akan  tetapi  kebutuhan  akan  energi  semakin meningkat sehingga penelitian-penelitian mengenai energi berfokus pada pengembangan energi  baru  dan  berkelanjutan  (Gupta  et  al., 2018).  Baterai  (Rosewater  et  al.,  2019),  sel bahan  bakar  (Luo  et  al.,  2021),  dan
superkapasitor  (Raza  et  al.,  2018)  menjadi pilihan  alternatif  dalam  pemenuhan  sebagai sumber  energi.  Selain  sebagai  sumber  energi, baterai  dan  superkapasitor  digunakan  sebagai perangkat  penyimpan  energi  (Ndruru  et  al., 2022).
Baterai merupakan serangkaian sel elektrokimia  yang  dapat  menghasilkan  energi listrik.  Baterai  telah  banyak  digunakan  pada alat-alat portable bahkan  saat  ini  sudah digunakan  pada  kendaraan  listrik.  Pada  saat ini,  baterai  ion  litium  merupakan  salah  satu baterai  yang  banyak  dikembangkan.  Baterai ion  litium  adalah  alat  penyimpan  energi  yang paling  popular  saat  ini  karena  memiliki kelebihan  antara  lain  dapat  diisi  ulang,  desain
yang ringan, kerapatan energi yang tinggi, dan tidak  memiliki  efek  memori.  Akan  tetapi, baterai  ion  litium  masih  menggunakan elektrolit  cair  yang  memiliki  kelemahan  yaitu beracun, mudah meledak, dan korosif. Sehingga alternatif  pengganti  elektrolit  cair  tersebut adalah membran elektrolit padat (Ndruru et al., 2022).
Saat  ini,  Poly(ethylene  oxide)  (PEO)  telah banyak  digunakan  sebagai  polimer  elektrolit padat.  Akan  tetapi,  PEO  akan  mudah membentuk  kristal  pada  suhu  ruang  sehingga dapat  menghambat  migrasi  ion.  Selain  itu, dibutuhkan suhu yang tinggi dalam melakukan pelelehan  PEO  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  ledakan  dalam  baterai  (Q.  Zhang  et al.,  2017).  Oleh  karena  itu,  saat  ini  diperlukan pengembangan  sistem  baterai  yang  ramah lingkungan,  tidak  beracun,  dan  memiliki  sifat elektrokimia  yang  tinggi.  Pemanfaat  polimer yang  ramah  lingkungan  menjadi  salah  satu alternatif karena dapat terbiodegrdasi. Kitosan merupakan  salah  satu  polimer  terdegradasi yang melimpah di alam.
Kitosan  merupakan  salah  satu  biopolimer yang  memiliki  rantai  glukosamin  (2-amino-2- deoksi- β -D-Glukosa)  adalah  hasil  dari  proses deasetilasi  senyawa  kitin.  Sifat  kitosan  yaitu tidak  beracun,  terbiodegradasi,  kompabilitas dengan elektroda
yang baik, dapat dimodifikasi,  dan  dapat  dibuat  dalam  bentuk film.  Kitosan  juga  memiliki  kelemahan  yaitu kurang  larut  dalam  pelarut  organik  dan anorganik  serta  konduktivitas  yang  rendah. Akan tetapi, kitosan memiliki nilai konduktivitas ion yang lebih baik dibandingkan dengan  polimer  alam  lainnya  yaitu  sebesar 6,33 x 10 -6 S/cm (Fauzi & Arcana, 2014). Oleh karena  itu,  perlu  adanya  modifikasi  untuk meningkatkan  konduktivitasnya  dengan  cara penambahan  garam  litium,  kopolimerisasi, modifikasi  gugus  fungsi,  dan  penambahan cairan ion (Pasaribu et al., 2015).
Cairan  ion  merupakan  garam  yang  stabil pada  suhu  kamar  dan  lebih  ramah  lingkungan jika  dibandingkan  dengan  pelarut  organik lainnya  karena  memiliki  tekanan  uap  yang dapat  diabaikan  dan  kemungkinan  adanya ekstraksi  cair-cair.  Akan  tetapi,  penggunaan pada alat-alat seperti alat kesehatan, biosensor atau  alat  penyimpan  energi  dibatasi  oleh bentuknya  yang  masih  dalam  wujud  cairan (Guyomard-Lack et al., 2015). Oleh karena itu, untuk  mengatasi  kelemahan  dari  cairan  ion makanya  perlu  adanya  campuran  antara polimer elektrolit padat dengan cairan ion.
Beberapa  penelitian  yang  menggunakan polimer  biodegradasi  berisi  cairan  ion  telah banyak dilaporkan. Sun Theo Constan Lotebulo Ndruru  (2022)  melaporkan  bahwa  pengaruh penggunaan  cairan  ion  [EMIm]Ac  pada biopolimer  padat  turunan  selulosa  MC/CMC untuk  karakterisasi  baterai  ion  litium. Biopolimer  berisi  cairan  ion  ini  memiliki  nilai konduktivitas  ion  sebesar  1,53  x  10 -2 S  cm -1 (Ndruru  et  al.,  2022).  Selain  itu,  Zhang  dkk. (2021)  melaporkan  menggunakan  beberapa cairan  ion  pada  polimer  kitosan.  Cairan  ion yang  digunakan  antara  lain  [BMIm]Ac, [EMIm]Ac,  [EMIm]Cl,  dan  mPSO 3 .  Hasil  yang diperolah cairan ion secara umum tidak dapat melarutkan  kitosan,  mengurangi  tingkat kritalin  kitosan,  meningkatkan  kestabilan termal dan daya tarik membran. Selain itu, juga menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan pada  pengurangan  tingkat  kristalin  masing- masing  cairan  ion,  sudut  kontak,  dan  derajat pengembang (H. Zhang et al., 2021).
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin  melakukan  riset  tentang  polimer elektrolit padat berbasis biopolimer yang berisi cairan  ionik.  Sehingga  peneliti  mengangkat tema  “Biopolimer  Kitosan  Berisi  Cairan  Ionik Sebagai  Polimer  Elektrolit  Padat  Pada  Baterai Ion Litium”.

## METODOLOGI
Bahan Bahan  yang  digunakan  yaitu  kulit  udang, NaOH, HCl 35%, 1-metilimidazolium,
klorometana,  timbal  asetat,  aseton,  etil  asetat, asetonitril, asam asetat, indikator pH universal, litium asetat, akuades.

## Alat
Alat yang digunakan antara lain satu set alat refluks, vaccum  rotary  evaporator ,  FTIR, Corong Buchner ,  Erlenmeyer Buchner ,  pompa vakum.

## Prosedur
Tahapan  dalam  penelitian  ini  dilakukan dalam  4  tahap,  yaitu  1)  Isolasi  kitosan,  2) Sintesis cairan ionik, 3) Pembuatan Biopolimer, dan 4) Karakterisasi Membran Biopolimer.
1. Isolasi Kitosan
Prosedur  Isolasi  Kitosan  mengacu  pada penelitian  yang  dilakukan  (Multazam, 2014).  Tahapan  ini  diawali  dengan Deproteinasi. Kulit udang dikumpulkan dari berbagai  pasar,  dibersihkan,  dikeringkan, dan  digerus.  Dilarutkan  kulit  udang  pada NaOH  3,5%  dengan  perbandingan  kulit udang:NaOH  3,5%  1:10  pada  suhu  60 o C
selama  2  jam  sambil  diaduk.  Disaring,
dinetralkan dengan akuades, dan dikeringkan. Tahapan kedua yaitu demineralisasi. Kulit udang hasil
deproteinasi  dilarutkan  dalam  HCl  1M dengan  perbandingan  1:15  sambil  diaduk selama  1  jam  sampai  gas  CO 2 tidak terbentuk.  Disaring,  dinetralkan  dengan akuades, dan dikeringkan. Tahapan terakhir yaitu  deasetilasi.  Kitin  hasil  demineralisasi dilarutkan  dalam  NaOH  50%  (b/v)  dengan perbandingan 1:20 pada suhu 120 o C selama 3  jam.  Disaring,  dinetralkan  dengan akuades, dan dikeringkan.
2. Sintesis Cairan Ionik [EMIm]Ac Sintesis cairan Ionik [EMIm]Ac dilakukan dalam  dua  tahap,  yaitu  pembentukan
[EMIm]Ac dan pemurnian [EMIm]Ac. Untuk pembentukan  [EMIm]Ac  dimasukan  2,2169 g timbal  asetat,  25 mL asetonitril,  1,6422 g 1-metilimidazolium, dan 3,923 g klorometana  dalam  labu  leher  tiga. Dilakukan refluks dengan suhu 60 o C selama 8  jam.  Untuk  pemurnian  dilakukan  dengan mendinginkan  [EMIm]Ac  yang  dihasilkan pada  suhu  ruang.  Kemudian  endapan  putih dipisahkan  dengan suction  filtration dan dicuci  dengan  10  mL  etil  asetat  hingga bening.  Etil  asetat  dipisahkan  dengan corong  pemisah.  Produk  yang  dihasilkan dikeringkan dengan vacuum rotary evaporator pada  suhu  60 o C  selama  2  jam (Wijaya, 2018).
3. Pembuatan Biopolimer Kitosan-[EMIm]Ac Pembuatan  biopolimer  dengan  cara penambahan cairan ionik [EMIm]Ac dengan variasi konsentrasi 0,  5, 10,  15,  20,  25,  dan 30% pada membran kitosan.
4. Karakterisasi membran biopolimer Penelitian  ini  menggunakan  instrumen karakterisasi  antara  lain Fourier  Transform Infrared (FTIR)  untuk  penentuan  gugus fungsi  dan Electrochemical  Impedance
Spectroscopy (EIS) untuk nilai konduktivitas ion membran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isolasi Kitosan
Isolasi  kitin  dilakukan  melalui  dua  tahapn antara  lain  tahap  deproteinasi  dan  tahap dmeineralisasi.  Berdasarkan  spektrum  FTIR pada  Gambar  1  memberikan  informasi  bahwa terdapat  gugus  -OH  dan  gugus  amida  (-NH) pada  serapan  3120  cm -1 sampai  3445  cm -1 . Pada  serapan  1656  cm -1 menginformasikan bahwa adanya gugus -C=O atau gugus karbonil.
Berdasarkan  informasi  dari  spektrum  FTIR  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  isolasi  kitin telah berhasil dilakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fauzi  dimana rentang  gugus  -OH  dan  -NH  terdapat  pada bilangan gelombang 3436 cm -1 dan 3443 cm -1 . Puncak pada bilangan gelombang sekitar 1632 cm -1 diindikasi merupakan gugus karbonil pada kitin (Fauzi & Arcana, 2014).
Gambar 1. Spektrum FTIR kitin dan kitosan
Selanjutnya,  isolasi  kitosan  melalui  proses tahapan  deasetilasi.  Proses  ini  menggunakan basa  alkali  dengan  konsentrasi  tinggi.  Pada penelitian  ini  menggunakan  NaOH  50%. Berdasarkan  spektrum  FTIR  pada  Gambar  1 memberikan informasi bahwa adanya serapan pada  bilangan  gelombang  3323  cm -1 sampai 3445 cm -1 yang mengindikasikan bahwa gugus hidroksida  (-OH).  Serapan  pada  bilangan gelombang  2879  cm -1 sampai  2923  cm -1 mengindikasikan  bahwa  gugus  amina  (NH 2 ). Pada  serapan  bilangan  gelombang  1562  cm -1 sampai  1663  cm -1 ,  diinsikasikan  bahwa merupakan  gugus  karbonil  (-CO).  Kitosan terbentuk  dapat  dilihat  dari  menurunnya intensitas  gugus  karbonil  pada  puncak  gugus karbonil tersebut.
Dari  hasil  analisis  spektrum  FTIR  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  kitosan  telah berhasil  disintesis  dengan  baik  dari  senyawa kitin.  Hasil  ini  sesusai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Varma  dan  Vasudevan  bahwa pada bilangan gelombang 3594 cm -1 merupakan gugus -OH stretching dan 2865 cm - 1 merupakan  CH 2 stretching .  Pada  bilangan gelombang  1604,  1598,  dan  1592  cm -1 merupakan vibrasi amida gugus C=O stretching (Varma & Vasudevan, 2020).

## Sintesis Cairan Ionik [EMIm]Ac
Sintesis  cairan  ionik  [EMIm]Ac  dilakukan melaui dua tahapan, yaitu pembentukan cairan
ionik  dan  pemurnian  cairan  ionik  dengan metode one pot .
Gambar 2. Cairan ionik [EMIm]Ac
Berdasarkan  Gambar  2,  dapat  kita  lihat bahwa  cairan  ionik  [EMIm]Ac  yang  dihasilkan lebih  bening  dibandingkan  pada  saat pembentukan cairan ionik [EMIm]Ac. Berdasarkan  hasil  analisis  FTIR  (Gambar  3), terdapat panjang gelombang di atas 3000 cm -1 yang  diindikasi  merupakan  ikatan  vibrasi  C-H dari  cincin  imidazolium.  Panjang  gelombang diantara  2800-2900  cm -1 menyatakan  ikatan vibrasi  alipatik  simetrik  (C-H) stretch .  Jenis stretch simetrik dan asimetrik dari CH 2 dan CH 3 yang  berulang.  Panjang  gelombang  pada  1700 cm -1 menyatakan  ikatan  kelompok  karbonil ester  (C=O).  Panjang  gelombang  antara  1400 dan  1500  cm -1 menyatakan  ikatan  vibrasi  C-C stretch . Panjang gelombang disekitar 1200 cm -1 menyatakan ikatan vibrasi C-N stretch. Panjang gelombang disekitar 1000-1100 cm -1 menyatakan ikatan vibrasi C-O stretch . Panjang gelombang  disekitar  900  cm -1 menyatakan ikatan  vibrasi  C-H bend aromati  (Yesudass  et al., 2016).
Gambar  3. Spektrum  FTIR  cairan  ionik [EMIm]Ac
Pembuatan  Membran  Polimer  Elektrolit Padat Pada  penelitian  ini,  dilakukan  pembuatan membran  polimer  elektrolit  padat  (PEP) dengan  metode casting .  Membran  PEP  yang dibuat  antara  lain  membran  PEP  kitosan, membran  PEP  kitosan  ditambah  garam  litium asetat,  dan  membran  PEP  kitosan  dengan tambahan  cairan  ionik.  Membran  PEP  dengan tambahan  cairan  ionik  [EMIm]Ac  dibuat dengan variasi tambahan cairan ionik 5, 10, 15, 20,  25,  dan  30%.  Membran  yang  diperoleh sesuai dengan yang diharapkan yaitu memiliki ketebalan  yang  kecil  dan  tekstur  yang  mirip dengan  plastik.  Ketebalan  membran  PEP  yang diperoleh  di  bawah  standar  membran  untuk baterai ion litium. Standar ketebalan dari suatu membran  adalah  25  mm  (Yue  et  al.,  2016). Ketebalan membran dapat dilihat pada Tabel 1. Dengan membran yang tipis, dapat menguntungkan  dalam  melakukan  konversi dalam  perhitungan  nilai  konduktivitas  ionik membran.  Teknik  dalam  membuat  membran menentukan ketebalan dari membran tersebut. Dalam  penelitian  ini,  teknik  yang  digunakan adalah  dengan  menggunakan  cetakan  yang berbahan akriklik. Selain itu, mengukur volume cairan  membran  yang  akan  dituangkan  ke dalam cetakan juga menjadi penting agar pada saat  kering  ketebalannya  sesuai  dengan standar  untuk  separator  atau  membran  untuk baterai  ion  litium.  Pada  penelitian  ini menggunakan  volume  30  mL  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fauzi  et  al., (2015).
Berdasarkan  Tabel  1,  nilai  konduktivitas ionik  maksimal  diperoleh  pada  membran  PEP dengan  tambahan  litium  asetat  dan  cairan ionik  [EMIm]Ac  15%.  Cairan  ionik  [EMIm]Ac memberikan pengaruh terhadap nilai konduktivitas  ionik  meskipun  pengaruhnya tidak  terlalu  signifikan  kenaikan  nilai konduktivitas  ionik.  Cairan  ionik  [EMIm]Ac memberikan ruang bagi pergerakan ion litium. Hal  ini  dikarenakan  cairan  ionik  [EMIm]Ac memiliki  struktur  yang  lebih  besar  sehingga dengan penambahan cairan ionik [EMIm]Ac ke membran PEP dapat meningkatkan konduktivitas  ionik  membran  PEP  (Ndruru  et al., 2022). Berdasarkan  Tabel  1,  menunjukkan  bahwa pada 20% penambahan cairan ionik [EMIm]Ac mulai mengalami penurunan nilai
konduktivitas  ionik.  Hal  ini  dapat  disebabkan karena  komposisi  cairan  ionik  [EMIm]Ac  yang terlalu  besar  sehingga  terjadinya  pencegahan
pergerakan  ion.  Pengaruh  dari  ion-ion  cairan ionik  [EMIm]Ac  memberikan  kontribusi terhadap  nilai  konduktivitas  ionik  membran PEP.  Kation  [EMIm + ]  bertindak  sebagai plasticizer yang memberikan ruang gerak pada polimer  dan  memberikan  ruang  gerak  juga untuk  ion  litium  secara  bebas  (Su’ait,  2018). Selain  itu,  anion  [CH 3 COO - ]  dari  [EMIm]Ac melakukan  interaksi  dengan  ion  litium.  Anion [CH 3 COO - ]  juga  mereduksi  ikatan  koordinasi dengan anion dari ClO 4- sehingga menyebabkan tidak  terjadinya  atau  penghalang  terjadinya pembentukan gugus ion (Ndruru et al., 2022).
Tabel 1 .  Ketebalan  dan  nilai  konduktivitas membran PEP. Membran Ketebalan Konduktivitas ionik (S cm -1 ) Kitosan 0,007 6,37 x 10 -8 Kitosan+Li 0,009 1,39 x 10 -6 Kitosan+Li+IL5% 0,015 7,55 x 10 -6 Kitosan+Li+IL10% 0,006 6,37 x 10 -7 Kitosan+Li+IL15% 0,008 5,02 x 10 -5 Kitosan+Li+IL20% 0,009 3,56 x 10 -5 Kitosan+Li+IL25% 0,009 0 Kitosan+Li+IL30% 0,008 6,14 x 10 -6 Nilai  konduktivitas  ionik  yang  dihasilkan masing-masing membran menunjukkan terjadi penurunan hambatan muatan. Dalam menyiapkan  membran  PEP,  sangat  penting dilihat dari aspek fisika dan kimia. Pada aspek fisika, perlu menyiapkan membran PEP dengan konduktivitas DC yang sangat tinggi sedangkan dalam  aspek  kimia,  membran  PEP  harus memiliki  hambatan  transfer  muatan  yang rendah (Aziz et al., 2019).
Berdasarkan data pengukuran konduktivitas  ionik  masing-masing  membran PEP  yang  diperoleh,  dapat  dikatakan  bahwa semua  membran  PEP  yang  telah  dibuat  dapat digunakan sebagai membran PEP pada baterai ion  litium  kecuali  pada  konsentrasi  25%.  Hal ini  sesuai  dengan  rentang  nilai  konduktivitas separator  PEO  dengan  penambahan  garam LiClO 4 yang  pada  umumnya  digunakan  yaitu ~10 -8 – ~10 -6 S Cm -1 (Yang & Hou, 2012).
KESIMPULAN Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  dapat disimpulkan  bahwa  1)  kitosan  telah  berhasil disintesis dari kitin. Ini dapat dilihat dari hasil spektrum  FTIR  kitin  dan  kitosan  dan  2)  Nilai konduktivitas  ion  membran  PEP  Kitosan dengan  penambahan  cairan  ionic  [EMIm]Ac terbesar pada konsentrasi 15% sebesar 5,02 X 10 -5 S cm- 1 .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak LP2M Universitas Islam Negeri Mataram dan  Pusat  Riset  Kimia  Maju  BRIN  yang  telah membantu  dalam  penelitian  sampai artikel  ini terbit.

## REFERENSI
Azhar,  M.,  &  Satriawan,  D.  A.  (2018).
Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi  Terbarukan  Dalam  Rangka Ketahanan Energi Nasional. Administrative  Law  and  Governance Journal , 1 (4), 398 – 412. https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-
412
Aziz,  S.  B.,  Hamsan,  M.  H.,  Abdullah,  R.  M.,  & Kadir,  M.  F.  Z.  (2019).  A  Promising Polymer  Blend  Electrolytes  Based  on Chitosan:  Methyl  Cellulose  for  EDLC Application with High Specific Capacitance and Energy Density. Molecules , 24 (13), 2503. https://doi.org/10.3390/molecules2413 2503 Fauzi,  I.,  &  Arcana,  I.  M.  (2014). Solid  polymer electrolyte  from  phosphorylated  chitosan .
154 – 158.
https://doi.org/10.1063/1.4868772
Fauzi,  I.,  Wahyuningrum,  D.,  &  Arcana,  I.  M. (2015). The Influence of Succinyl Groups and  Lithium  Perchlorate  on  Chitosan Membranes  as  Electrolyte  Polymers. Macromolecular  Symposia , 353 (1),  185 – 190.
https://doi.org/10.1002/masy.2015503 25
Gupta, H., Kataria, S., Balo, L., Singh, V. K., Singh, S. K., Tripathi, A. K., Verma, Y. L., & Singh, R.  K.  (2018).  Electrochemical  study  of Ionic  Liquid  based  polymer  electrolyte with  graphene  oxide  coated  LiFePO4 cathode  for  Li  battery. Solid  State  Ionics ,
320 , 186 – 192. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2018.03.00 8 Guyomard-Lack,  A.,  Buchtová,  N.,  Humbert,  B., & Le Bideau, J. (2015). Ion segregation in an  ionic  liquid  confined  within  chitosan based  chemical  ionogels. Physical Chemistry  Chemical  Physics , 17 (37),
23947 – 23951. https://doi.org/10.1039/C5CP04198H Luo,  Y.,  Wu,  Y.,  Li,  B.,  Mo,  T.,  Li,  Y.,  Feng,  S.-P.,
Qu,  J.,  &  Chu,  P.  K.  (2021).  Development and  application  of  fuel  cells  in  the
automobile  industry. Journal  of  Energy Storage , 42 , 103124. https://doi.org/10.1016/j.est.2021.1031 24 Multazam, M. (2014). Analisa Charge/Discharge Membran  Polimer  Elektrolit  Kitosan- Litium Pada Baterai Rechargeable [Tesis]. Insitut Teknologi Bandung. Ndruru,  S.  T.  C.  L.,  Widiarto,  S.,  Pramono,  E.,
Wahyuningrum,  D.,  Bundjali,  B.,  & Arcana,  I.  M.  (2022).  The  Influences  of [EMIm]Ac Ionic Liquid for the Characteristics  of  Li‐Ion  Batteries’  Solid
Biopolymer  Blend  Electrolyte  Based  on Cellulose  Derivatives  of  MC/CMC  Blend. Macromolecular  Chemistry  and  Physics , 223 (3), 2100362. https://doi.org/10.1002/macp.2021003 62 Pasaribu, M. H., Arcana, I. M., & Wahyuningrum,
D. (2015). Synthesis and characterization of  ionic  liquid  (EMImBF4)/Li+ — Chitosan membranes  for  ion  battery .  070014. https://doi.org/10.1063/1.4930718
Raza,  W.,  Ali,  F.,  Raza,  N.,  Luo,  Y.,  Kim,  K.-H., Yang, J., Kumar, S., Mehmood, A., & Kwon, E.  E.  (2018).  Recent  advancements  in supercapacitor technology. Nano Energy ,
52 , 441 – 473. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018. 08.013 Rosewater,  D.  M.,  Copp,  D.  A.,  Nguyen,  T.  A.,
Byrne, R. H., & Santoso, S. (2019). Battery Energy  Storage  Models  for  Optimal Control. IEEE Access , 7 , 178357 – 178391. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2
957698 Varma,  R.,  &  Vasudevan,  S.  (2020).  Extraction, Characterization, and Antimicrobial Activity  of  Chitosan  from  Horse  Mussel Modiolus  modiolus . ACS  Omega , 5 (32), 20224 – 20230. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01
903 Wijaya,  A.  (2018). SINTESIS  CAIRAN  (IONIC LIQUID 1-ETIL-3METILIMIDAZOLIUM ASETAT  [EMIM]  Ac  MENGGUNAKAN METODE  ONE  POT  DENGAN  VARIASI VOLUME  DAN  JENIS  SOLVEN [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara. Yang,  M.,  &  Hou,  J.  (2012).  Membranes  in Lithium  Ion  Batteries. Membranes , 2 (3), 367 – 383. https://doi.org/10.3390/membranes203 0367
Yesudass,  S.,  Olasunkanmi,  L.  O.,  Bahadur,  I., Kabanda, M. M., Obot, I. B., & Ebenso, E. E.
(2016).  Experimental  and  theoretical studies  on  some  selected  ionic  liquids with different cations/anions as corrosion  inhibitors  for  mild  steel  in acidic  medium. Journal  of  the  Taiwan Institute  of  Chemical  Engineers , 64 ,  252 –
268. https://doi.org/10.1016/j.jtice.2016.04. 006 Yue, L., Ma, J., Zhang, J., Zhao, J., Dong, S., Liu, Z., Cui,  G.,  &  Chen,  L.  (2016).  All  solid-state polymer electrolytes for high-
performance  lithium  ion  batteries. Energy  Storage  Materials , 5 ,  139 – 164.
https://doi.org/10.1016/j.ensm.2016.07.
003 Zhang, H., Kong, M., Jiang, Q., Hu, K., Ouyang, M., Zhong, F., Qin, M., Zhuang, L., & Wang, G. (2021). Chitosan membranes from acetic acid and imidazolium ionic liquids: Effect of  imidazolium  structure  on  membrane properties. Journal  of  Molecular  Liquids , 340 , 117209. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.1 17209 Zhang,  Q.,  Liu,  K.,  Ding,  F.,  &  Liu,  X.  (2017).
Recent  advances  in  solid  polymer electrolytes  for  lithium  batteries. Nano Research , 10 (12), 4139 – 4174. https://doi.org/10.1007/s12274-017-
1763-4